122 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



pleine valeur pour un trajet différent de la courbe ou des courbes de 

 solidification; pourvu qu'on ne l'applique qu'à une portion de la courbe 

 située dans le voisinage immédiat du point considéré. 



Eu vérité si nous considérons une portion isolée d'une courbe de soli- 

 dification., il importe peu que nous rapportions la concentration à tel 

 ou tel constituant, car si la courbe s'élève quand la concentration 

 de l'un des constituants s'accroît, elle s'abaisse quand celle de l'autre 

 diminue. 



En considérant les courbes au voisinage de leurs extrémités, on n'a 

 jusqu'ici jamais rapporté la concentration qu'à celui des constituants 

 qui est ajouté en petite jn'oportion. Dans le cas que je traite ici en 

 première ligne, celui où il y a une courbe de solidification homogène, 

 fi g. 1, V, qui s'étend entre les points de solidification des deux con- 

 stituants, cette méthode ne donnerait pas toutefois de représentation 

 générale, car il faudrait en un certain endroit, vers le milieu, changer 

 la concentration. 



Dans ce cas particulier, on peut formuler la loi générale comme 

 suit : les cristaux mixtes sont toujours plus riches en celui des consti- 

 tuants le plus difficilement fusille, que la masse fondue avec laquelle ils 

 peuvent être en équilibre. 



Des courbes continues, telles que la fig. 1, V, n'ont été rencontrées 

 jusqu'ici que chez les mélanges isomorphes. Or chez ces mélanges M. 

 KiïsTER *) a réellement, dans la partie moyenne des courbes de solidi- 

 fication, trouvé que la loi ci-dessus se vérifie. Il est d'avis cependant 

 que, dans le cas d'isomorphisme parfait, chaque mélange devrait four- 

 nir une niasse solide homogène; et qu'il ne devrait donc pas y avoir 

 de différence entre Cs et Cl- Ce cas se réaliserait, toujours d'après 

 l'auteur, quand la courbe de solidification forme une droite, joignant les 

 deux points de fusion. 



Il s'est établi à ce sujet une controverse. M. Garelli 2 ) a fait remar- 

 quer que si dans une substance on en dissout une autre isomorphe avec 

 elle mais à point de fusion très bas, le point de solidification de la 

 première devrait, d'après la loi de M Kuster, être tellement abaissé que 

 l'on viendrait en conflit avec les lois des solutions solides diluées. 



') Zeitschr. /'. physik. C/<em., Bd. S, p. f)77. 

 2) Gazz. chim. ital., vol. 2, 1894, p. 



